natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g, not including a selvedge with edges carefully trimmed to avoid fraying and running parallel with weft or warp yarns, or in the case of knitted fabrics in the line of the wales and courses. 
Fra det forbehandlede prøvematerialet tas det i god avstand fra jarekanten en enkeltprøve med en vekt på minst 1 g med nøyaktig avskårne kanter uten frynser som løper parallelt med varp- eller innslagstrådene, eller for strikket stoffs vedkommende, på langs eller tvers av maskerekkene.
Separate the different types of fibres and collect them in pre-weighed weighing bottles and proceed as described in II.8.1. 
Skill tråder av forskjellig type, samle dem i forhåndsveide veieglass og fortsett som beskrevet i II.8.1.
Express the mass of each component fibre as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture. 
Vekten av de enkelte fiberbestanddelene uttrykkes som prosent av den samlede fibervekten i blandingen.
Calculate the results on the basis of clean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of losses in mass during pre-treatment operations. 
Resultatene beregnes på grunnlag av rene fibrers tørrvekt ved bruk av tillatte toleranser og korreksjonsfaktorer for å utligne vekttapet under forbehandlingen.
II.9.1. Calculation of percentage masses of clean dry fibre, disregarding loss in fibre mass during pre-treatment: 
II.9.1. Beregning av prosentandel av fibrenes rene tørrvekt uten hensyn til fiberens vekttap under forbehandlingen:
P 1 % = m 1 + m 2 + m 3 = 1 + m 2 + m 3 
P 1 % = m 1 + m 2 + m 3 = 1 + m 2 + m 3
is the percentage of the first clean dry component, 
er prosentandelen av den første bestanddelen i tørr og ren tilstand,
is the percentage of the second clean dry component, 
er prosentandelen av den andre bestanddelen i tørr og ren tilstand,
is the percentage of the third clean dry component, 
er prosentandelen av den tredje bestanddelen i tørr og ren tilstand,
is the clean dry mass of the first component, 
er den første bestanddelens rene tørrvekt,
is the clean dry mass of the second component, 
er den andre bestanddelens rene tørrvekt,
is the clean dry mass of the third component. 
er den tredje bestanddelens rene tørrvekt.
II.9.2. For calculation of the percentage of each component with adjustment by agreed allowances and, where appropriate, by correction factors for losses in mass during pre-treatment: 
II.9.2. Beregning av prosentandelen av hver enkelt bestanddel med justering ved hjelp av tillatte toleranser og eventuelt korreksjonsfaktorer for å ta hensyn til vekttapet under forbehandlingen:
see I.8.2. 
se I.8.2.
Method of quantitative analysis of ternary fibre mixtures by a combination of manual separation and chemical separation 
Metode for kvantitativ analyse av ternære fiberblandinger med en kombinasjon av manuell separering og kjemisk separering
Wherever possible, manual separation shall be used, taking account of the proportions of components separated before proceeding to any chemical treatment of each of the separate components. 
Manuell separering skal anvendes så langt det er mulig, idet det tas hensyn til forholdet mellom de utskilte bestanddelene før hver enkelt bestanddel utsettes for kjemisk behandling.
The precision indicated in each method of analysis of binary fibre mixtures relates to the reproducibility (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures). 
Den nøyaktighet som er angitt for hver enkelt metode for analyse av binære tekstilfiberblandinger, gjelder reproduserbarheten (se kapittel 2 om metodene for kvantitativ analyse av visse binære tekstilfiberblandinger).
Reproducibility refers to the reliability, i.e. the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical homogeneous mixture. 
Reproduserbarheten viser til påliteligheten, det vil si det nære samsvaret mellom forsøksresultater som oppnås i forskjellige laboratorier eller i forskjellige tidsrom, når det oppnås enkeltresultater ved anvendelse av samme metode på enkeltprøver fra samme homogene blanding.
Reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %. 
Reproduserbarheten uttrykkes i pålitelighetsgrenser for resultatene med et konfidensintervall på 95 %.
By this is meant that the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and homogeneous mixture, exceed the confidence limit only in five cases out of 100. 
Dette betyr at avviket mellom de to resultatene i en analyserekke utført i forskjellige laboratorier ved korrekt og normal bruk av metoden og for samme homogene blanding bare vil bli overskredet i fem av hundre tilfeller.
To determine the precision of the analysis of a ternary fibre mixture the values indicated in the methods for the analysis of binary fibre mixtures which have been used to analyse the ternary fibre mixture are applied in the usual way. 
For å bestemme nøyaktigheten av analysen av en ternær fiberblanding anvendes på vanlig måte verdiene som er angitt i metodene for analyse av de binære fiberblandingene som har vært anvendt for å analysere den ternære fiberblandingen.
Given that in the four variants of the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures, provision is made for two dissolutions (using two separate specimens for the first three variants and a single specimen for the fourth variant) and, assuming that E 1 and E 2 denote the precision of the two methods for analysing binary fibre mixtures, the precision of the results for each component is shown in the following table: 
Forutsatt at det for de fire variantene av den kvantitative kjemiske analysen av ternære fiberblandinger foreskrives to oppløsninger (ved anvendelse av to atskilte enkeltprøver for de første tre variantene og en enkeltprøve for den fjerde varianten) samt forutsatt at E 1 og E 2 angir nøyaktigheten for de to metodene for analyse av binære fiberblandinger, viser tabellen nedenfor resultatene for hver bestanddel:
Component fibre 
Fiberbestanddel
Variants 
Varianter
2 and 3 
2 og 3
E 1 
E 1
E 1 + E 2 
E 1 + E 2
If the fourth variant is used, the degree of precision may be found to be lower than that calculated by the method indicated above, owing to possible action of the first reagent on the residue consisting of components b and c, which would be difficult to evaluate. 
Ved anvendelse av den fjerde varianten kan nøyaktigheten bli lavere enn den som beregnes med metoden angitt ovenfor, på grunn av den første reagensens mulige påvirkning, som er vanskelig å vurdere, på restfibrene som består av bestanddel b og c.
III.2.1. Indicate the variant(s) used to carry out the analysis, the methods, reagents and correction factors. 
III.2.1. Angi den eller de variantene som er anvendt for å foreta analysen samt metodene, reagensene og korreksjonsfaktorene.
III.2.2. Give details of any special pre-treatments (see I.6). 
III.2.2. Angi nærmere opplysninger om eventuelle særskilte forbehandlinger (se I.6.).
III.2.3. Give the individual results and the arithmetic mean, each to the first decimal place. 
III.2.3. Enkeltresultatene samt det aritmetiske gjennomsnitt angis med én desimals nøyaktighet.
III.2.4. Wherever possible, state the precision of the method for each component, calculated according to the table in Section III.1. 
III.2.4. Når det er mulig, angis presisjonen av metoden for hver bestanddel, beregnet i samsvar med tabellen i avsnitt III.1.
Examples of the calculation of percentages of the components of certain ternary fibre mixtures using some of the variants described in point I.8.1. 
Eksempler på beregning av bestanddelenes prosentandeler i visse ternære fiberblandinger ved anvendelse av noen av variantene beskrevet i nr. I.8.1.
Consider the case of a fibre mixture which gave the following components when qualitatively analysed for raw material composition: 
Vurdering av et tilfelle med en fiberblanding der den kvantitative analysen har påvist følgende bestanddeler:
carded wool; 2. nylon (polyamide); 3. unbleached cotton. 
kardet ull; 2. nylon (polyamid); 3. ubleket bomull.
VARIANT No 1 
VARIANT NR. 1
Using this variant, that is using two different specimens and removing one component (a = wool) by dissolution from the first specimen and a second component (b = polyamide) from the second specimen, the following results can be obtained: 
Ved anvendelse av denne varianten, det vil si ved anvendelse av to forskjellige enkeltprøver og fjerning av én bestanddel (a = ull) ved oppløsning fra den første enkeltprøven og en annen bestanddel (b = polyamid) fra den andre enkeltprøven, kan følgende resultater oppnås:
Dry mass of the first specimen after pre-treatment is (m 1 ) = 1,6000 g 
Den første enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen: (m 1 ) = 1,6000 g
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (polyamide + cotton) (r 1 ) = 1,4166 g 
Restfibrenes tørrvekt etter behandling med natriumhypokloritt (polyamid + bomull): (r 1 ) = 1,4166 g
Dry mass of the second specimen after pre-treatment (m 2 ) = 1,8000 g 
Den andre enkeltprøvens tørrvekt etter forbehandlingen: (m 2 ) = 1,8000 g
Dry mass of the residue after treatment with formic acid (wool + cotton) (r 2 ) = 0,9000 g 
Restfibrenes tørrvekt etter behandling med maursyre (ull + bomull): (r 2 ) = 0,9000 g
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of polyamide, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d 1 = 1,00 and d 2 = 1,03. 
Behandling med natriumhypokloritt medfører ikke noe vekttap for polyamid, mens ubleket bomull taper 3 %, og derfor er d 1 = 1,00 og d 2 = 1,03.
Treatment with formic acid does not entail any loss in mass for wool or unbleached cotton, therefore d 3 and d 4 = 1,00. 
Behandling med maursyre medfører ikke noe vekttap for ull eller ubleket bomull, og derfor er d 3 og d 4 = 1,00.
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formula under I.8.1.1, the following result is obtained: 
Dersom verdiene som oppnås med kjemisk analyse og korreksjonsfaktorene erstattes i formelen i I.8.1.1, oppnås følgende resultater:
P 1 % (wool) = [1,03/1,00 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 1,03/1,00)] ×100 = 10,30 
P 1 % (ull) = [1,03/1,00 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 1,03/1,00)] ×100 = 10,30
P 2 % (polyamide) = [1,00/1,00 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 1,00/1,00)] × 100 = 50,00 
P 2 % (polyamid) = [1,00/1,00 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 1,00/1,00)] × 100 = 50,00
P 3 % (cotton) = 100 (10,30 + 50,00) = 39,70 
P 3 % (bomull) = 100 (10,30 + 50,00) = 39,70
The percentages of the various clean dry fibres in the mixture are as follows: 
Prosentandelene av de ulike fibrenes rene tørrvekt i blandingen er følgende:
polyamide 
polyamid
These percentages must be corrected according to the formulae under I.8.2, in order to take account of the agreed allowances and the correction factors for any losses in mass after pre-treatment. 
Disse prosentandelene må korrigeres i henhold til formelen i I.8.2 for å ta hensyn til de tillatte toleransene og korreksjonsfaktorene for eventuelt vekttap etter forbehandling.
As indicated in Annex IX, the agreed allowances are as follows: 
Som angitt i vedlegg IX er de tillatte toleransene følgende:
carded wool 17,00 %, polyamide 6,25 %, cotton 8,50 %, also unbleached cotton shows a loss in mass of 4 %, after pre-treatment with light petroleum and water. 
kardet ull 17,00 %, polyamid 6,25 %, bomull 8,50 %. Også ubleket bomull har et vekttap på 4 % etter forbehandling med petroleumseter og vann.
Therefore: 
Altså er
P 1 A% (wool) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] [10,30 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 × (1 + (8,50 + 4,0)/100)] × 100 = 10,97 
P 1 A% (ull) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] [10,30 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 × (1 + (8,50 + 4,0)/100)] × 100 = 10,97
P 2 A% (polyamide) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37 
P 2 A% (polyamid) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37
P 3 A% (cotton) = 100 (10,97 + 48,37) = 40,66 
P 3 % (bomull) = 100 (10,97 + 48,37) = 40,66
The raw material composition of the yarn is therefore as follows: 
Sammensetningen av råmateriale i garnet er derfor følgende:
Consider the case of a fibre mixture which when qualitatively analysed gave the following components: 
Vurdering av et tilfelle med en fiberblanding der den kvalitative analysen påviste følgende bestanddeler:
carded wool, viscose, unbleached cotton. 
kardet ull, viskose, ubleket bomull.
Suppose that using variant 4, that is successively removing two components from the mixture of one single specimen, the following results are obtained: 
Dersom variant 4 anvendes, fjernes to bestanddeler suksessivt fra blandingen i en enkeltprøve, og følgende resultater oppnås
Dry mass of the specimen after pre-treatment (m) = 1,6000 g 
Enkeltprøvens tørrmasse etter forbehandlingen: (m) = 1,6000 g
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (viscose + cotton) (r 1 ) = 1,4166 g 
Restfibrenes tørrvekt etter behandling med natriumhypokloritt (viskose + bomull): (r 1 ) = 1,4166 g
Dry mass of the residue after the second treatment of the residue r 1 with zinc chloride/formic acid (cotton) (r 2 ) = 0,6630 g 
Restfibrenes tørrvekt etter andre behandling med restfiber r 1 med sinkklorid/maursyre (bomull) (r 2 ) = 0,6630 g
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of viscose, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d 1 =1,00 and d 2 = 1,03. 
Behandling med natriumhypokloritt medfører ikke noe vekttap for viskose, mens ubleket bomull taper 3 %, og derfor er d 1 = 1,00 og d 2 = 1,03.
As a result of treatment with formic acid-zinc chloride, the mass of cotton increases by 4 %, so that d 3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, rounded to 0,99, (d 3 being the correction factor for the respective loss or increase in mass of the third component in the first and second reagents). 
Som følge av behandling med maursyre/sinkklorid øker bomullens vekt med 4 %, slik at d 3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, avrundet opp til 0,99, (der d 3 er korreksjonsfaktoren for den tredje bestanddelens vekttap eller vektøkning i den første og andre reagensen).
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formulae given in I.8.1.4, the following result is obtained: 
Dersom verdiene som oppnås med kjemisk analyse og korreksjonsfaktorene erstattes i formelen i I.8.1.4, oppnås følgende resultater:
P 2 % (viscose) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 (1,00/1,03) × 41,02 = 48,71 % 
P 2 % (viskose) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 (1,00/1,03) × 41,02 = 48,71 %
P 3 % (cotton) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100 = 41,02 % 
P 3 % (bomull) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100 = 41,02 %
P 1 % (wool) = 100 (48,71 + 41,02) = 10,27 % 
P 1 % (ull) = 100 (48,71 + 41,02) = 10,27 %
As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I.8.2. 
Som allerede angitt for variant 1 må disse prosentandelene korrigeres i henhold til formelen angitt i nr. I.8.2.
P 1 A% (wool) = 10,27 × [1 + (17,0 + 0,0)/100)]/[10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) +48,71 × (1 + (13 + 0,0)/100) + 41,02 × (1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,61 % 
P 1 A% (ull) = 10,27 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] [10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 48,71 × (1 + (13 + 0,0)/100) + 41,02 × (1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,61 %
P 2 A% (viscose) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0)/100] 113,2057 × 100 = 48,62 % 
P 2 A% (viskose) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0)/100]/113,2057 × 100 = 48,62 %
P 3 A% (cotton) = 100 (10,61 + 48,62) = 40,77 % 
P 3 A% (bomull) = 100 (10,61 + 48,62) = 40,77 %
The raw material composition of the mixture is therefore as follows: 
Sammensetningen av råmateriale i garnet er derfor følgende:
V. Table of typical ternary fibre mixtures which may be analysed using Union methods of analysis of binary fibre mixtures (for illustration purposes) 
V. Tabell over ternærfiberblandinger som kan analyseres med unionsmetoder for analyse av binære fiberblandinger (som eksempel)
Mixture No 
Blanding nr.
Component fibres 
Fiberbestanddeler
Variant 
Variant
Number of method used and reagent for binary fibre mixtures 
Nummer på anvendt metode og reagens for binære fiberblandinger
Component 1 
Bestanddel 1
wool or hair 
ull eller hår
viscose, cupro or certain types of modal 
v iskose, kupro eller visse typer modal
1 and/or 4 
1 og/eller 4
(hypochlorite) and 3. (zinc chloride/formic acid) 
(hypokloritt) og 3. (sinkklorid/maursyre)
cotton, viscose, cupro or modal 
bomull, viskose, kupro eller modal
(hypochlorite) and 4. (formic acid, 80 % m/m) 
(hypokloritt) og 4. (maursyre, 80 % m/m)
wool, hair or silk 
ull, hår eller silke
certain other fibres 
visse andre fibrer
viscose, cupro modal or cotton 
bomull, viskose, kupro eller modal
(hypochlorite) and 9. (carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) 
(hypokloritt) og 9. (karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 volumprosent)
polyester, polypropylene, acrylic or glass fibre 
polyester, polypropylen, akryl eller glassfiber
polyester, acrylic, polyamide or nylon or glass fibre 
polyester, akryl, polyamid eller nylon eller glassfiber
(sulphuric acid 75 % m/m) and 2. (hypochlorite) 
(svovelsyre 75 % m/m) og 2. (hypokloritt)
acrylic or certain other fibres 
akryl eller visse andre fibrer
(formic acid 80 % m/m) and 8. (dimethylformamide) 
(maursyre 80 % m/m) og 8. (dimetylformamid)
certain chlorofibres 
visse klorfibrer
(dimethylformamide) and 4. (formic acid, 80 % m/m) eller 9. (karbondisulfid/aceton, 55,5/44,5 % v/v) og 4. (maursyre, 80 % m/m) 
(dimetylformamid) og 4. (maursyre, 80 % m/m) eller 9. (karbondisulfid/aceton, 55,5/44,5 % v/v) og 4. (maursyre, 80 % m/m)
(dimethylformamide) and 4. (formic acid, 80 % m/m) 
(dimetylformamid) og 4. (maursyre, 80 % m/m)
polyamide or nylon or certain other fibres 
polyamid eller nylon eller visse andre fibrer
viscose, cotton, cupro or modal 
viskose, bomull, kupro eller modal
(acetone) and 4. (formic acid, 80 % m/m) 
(aceton) og 4. (maursyre, 80 % m/m)
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) and 8. (dimethylformamide) 
(karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 v/v) og 8. (dimetylformamid)
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) and 4. (formic acid, 80 %m/m) 
(karbondisulfid/aceton 55,5/44,5 % v/v) og 4. (maursyre, 80 % m/m)
viscose, cupro, modal or cotton 
viskose, kupro, modal eller bomull
(formic acid, 80 % m/m) and 7. (sulphuric acid, 75 % m/m) 
(maursyre, 80 % m/m) og 7. (svovelsyre, 75 % m/m)
(acetone) and 7 (sulphuric acid, 75 % m/m) 
(aceton) og 7. (svovelsyre, 75 % m/m)
(dimethylformamide) and 7. (sulphuric acid, 75 % m/m) 
(dimetylformamid) og 7. (svovelsyre, 75 % m/m)
cotton, viscose, cupro, modal, poly-amide or nylon, polyester, acrylic 
bomull, viskose, kupro, modal, polyamid eller nylon, polyester, akryl
(acetone) and 2. (hypochlorite) 
(aceton) og 2. (hypokloritt)
(dichloromethane) and 2. (hypochlorite) 
(diklormetan) og 2. (hypokloritt)
(dimethylformamide) and 2. (hypochlorite) 
(dimetylformamid) og 2. (hypokloritt)
(dimethylformamide) and 11. (sulphuric acid 75 % m/m) 
(dimetylformamid) og 11. (svovelsyre, 75 % m/m)
wool or hair silk 
ull, hår eller silke
cotton, viscose, modal, cupro 
bomull, viskose, modal, kupro
(hypochlorite) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m) 
(hypokloritt) og 7. (svovelsyre, 75 % m/m)
(zinc chloride/formic acid) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m) 
(sinkklorid/maursyre) og 7. (svovelsyre 75 % m/m)
(dimethylformamide) and 3 (zinc chloride/formic acid) 
(dimetylformamid) og 3. (sinkklorid/maursyre)
(carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 3. (zinc chloride/formic acid) or 8. (dimethylformamide) and 3. (zinc chloride/formic acid) 
(karbondisulfid/aceton, 55,5/44,5 % v/v) og 3. (sinkklorid/maursyre) eller 8. (dimetylformamid) og 3. (sinkklorid/maursyre)
(acetone) and 3. (zinc chloride/formic acid) 
(aceton) og 3. (sinkklorid/maursyre)
(dichloromethane) and 3. (zinc chloride/formic acid) 
(diklormetan) og 3. (sinkklorid/maursyre)
(acetone) and 11. (sulphuric acid 75 % m/m) 
(aceton) og 11. (svovelsyre, 75 % m/m)
(dichloromethane) and 11. (sulphuric acid 75 % m/m) 
(diklormetan) og 11. (svovelsyre, 75 % m/m)
(acetone) and 8. (dimethylformamide) 
(aceton) og 8. (dimetylformamid)
(dichloromethane) and 8. (dimethylformamide) 
(diklorformamid) og 8. (dimetylformamid)
(dichloromethane) and 4. (formic acid 80 % m/m) 
(dimetylformamid) og 4. (maursyre, 80 % m/m)
polyester or acrylic 
polyester eller akryl
(acetone) and 4. (formic acid 80 % m/m) 
(aceton) og 4. (maursyre, 80 % m/m)
(dimethylformamide) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m) or 9 (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 7. (sulphuric acid 75 % m/m) 
(dimetylformamid) og 7. (maursyre, 75 % m/m) eller 9. (karbondisulfid/aceton, 55,5/44,5 % v/v) og 7. (maursyre, 75 % m/m)
(sulphuric acid 75 % m/m) and 14. (concentrated sulphuric acid) 
(svovelsyre 75 % m/m) og 14. (konsentrert svovelsyre)
certain modacrylics 
visse modakryler
(dimethylformamide) and 14. (concentrated sulphuric acid) 
(dimetylformamid) og 14. (konsentrert svovelsyre)
ANNEX IX 
VEDLEGG IX
Polyurethane: 
Polyuretan:
with an average diameter of over 5 μm 
med en gjennomsnittlig diameter på over 5 μm
ANNEX X 
VEDLEGG X
Correlation Tables 
Sammenligningstabeller
Article 1(2)(a)-(c) 
Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) c)
Article 2(2) introductory wording 
Artikkel 2 nr. 2 innledende ordlyd
Article 2(2)(b) and (c) 
Artikkel 2 nr. 2 bokstav b) og c)
Article 8(1) first sentence 
Artikkel 8 nr. 1 første punktum
Article 8(1) second sentence 
Artikkel 8 nr. 1 annet punktum
Article 8(3) first subparagraph 
Artikkel 8 nr. 3 første ledd
Article 8(3) second and third subparagraph 
Artikkel 8 nr. 3 annet og tredje ledd
Article 13 and Annex IV 
Artikkel 13 og vedlegg IV
Article 19(2) and Annex VII 
Artikkel 19 nr. 2 og vedlegg VII
Annex III point 36 
Vedlegg III nr. 36
Article 3(1)(j) 
Artikkel 3 nr. 1 bokstav j)
Annex IX 
Vedlegg IX
Annex VIII Chapter 1 Section I (2) 
Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I nr. 2
Annex VIII Chapter 1 Section I 
Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt I
Annex VIII Chapter 1 Section II and Chapter 2 
Vedlegg VIII kapittel 1 avsnitt II og kapittel 2
Annex VIII Chapter 3 introduction and Sections I to III 
Vedlegg VIII kapittel 3 innledningen og avsnitt I III
Annex VIII Chapter 3 Section IV 
Vedlegg VIII kapittel 3 avsnitt IV
Annex VIII Chapter 3 Section V 
Vedlegg VIII kapittel 3 avsnitt V
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION 
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING
extending the validity of Decision 2009/251/EC requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market 
om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2009/251/EF om krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke markedsføres eller gjøres tilgjengelig på markedet
OJ L 74, 20.3.2009, p. 32. 
EUT L 74 av 20.3.2009, s. 32.
The validity of Decision 2009/251/EC was extended by Commission Decisions 2010/153/EU( ) and 2011/135/EU( ) for additional periods of 1 year each. 
Gyldigheten av vedtak 2009/251/EF ble ved kommisjonsbeslutning 2010/153/EU( ) og 2011/135/EU( ) forlenget for ytterligere perioder på ett år av gangen.
A permanent restriction on DMF in articles is currently being considered to be incorporated in Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council( ). 
En permanent begrensning av DMF vurderes nå innlemmet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006( ).
OJ L 63, 12.3.2010, p. 21. 
EUT L 63 av 12.3.2010, s. 21.
OJ L 57, 2.3.2011, p. 43. 
EUT L 57 av 2.3.2011, s. 43.
OJ L 396, 30.12.2006, p. 1. 
EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1.
Decision 2009/251/EC should be amended accordingly. 
Vedtak 2009/251/EF bør derfor endres.